Pengaruh Pemakaian Semen Dan Abu Bata Merah Untuk Stabilisasi Tanah Lempung
Eko Budianto 1 , Chitra Utary 1,* , Junaidi Sun 1
1 Teknik Sipil, Universitas Musamus Merauke, Indonesia utary_ft@unmus.ac.id *
Abstrak  –  Tanah  lempung  merupakan  tanah  yang terdapat  pada  daerah  Kabupaten  Merauke  tanah  lempung memiliki  sifat  pada  musim  penghujan  tanah  menjadi  lunak sehingga  stabilisasi  tanah  sangat  rendah  sehingga  dapat mempengaruhi  kerusakan  jalan  sehingga  perlu  dilakukan perbaikan pada tanah dasar menggunakan material Semen dan Abu batu bata. Tujuan penelitian dilakukan agar melihat besar nilai CBR laboraturium terhadap penambahan semen dan abu batu bata dengan menggunakan CBR laboraturium rendaman. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  eksperimental  dimana  proses  pengujiannya  dilakukan permodelan  uji  CBR  laboraturium  rendaman  dengan perendaman selama 3 hari pemeraman dengan mengabungkan semen  dan  abu  bata  dengan  presentase  perencanaan 0%,5%,10%,15%,  dan  20%  dengan  peningkatan  nilai  CBR laboraturium  dinyatakan  dalam  (%).  Hasil  penelitian didapatkan nilai kadar air tanah 7,14 %, berat jenis tanah GS 2,63, gradasi butir tanah lolos saringan no.200 79,8% sehingga tanah lanau berlempung masuk pada klasifikasi tanah menurut AASTHO  A-7-5,  nilai  CBR  laboraturium  tanpa  penambahan abu  batu  bata  dan  semen  0%  memiliki  nilai  2,76%, penambahan 5% abu batu bata dan 5% semen memiliki nilai 12,20%,  penambahan  10%  abu  batu  bata  dan  10%  semen menmiliki nilai 26,15%, penambahan 15% abu batu bata dan 15% semen memiliki nilai 42,71%, penambahan 20% abu batu bata dan 20% semen memiliki nilai 71,48% sehingga nilai CBR laboraturium sangat baik.
Kata kunci: Tanah lempung, stabilisasi, semen, abu batu bata, CBR.
Abstract  –  Clay  soil  is  soil  found  in  the  Merauke Regency area; clay soil has the property that in the rainy season, the  soil  becomes  soft  so  that  soil  stabilization  is  very low.  It  can affect road damage, so it is necessary to repair the basic soil using cement and brick ash materials. The studied the immense value of laboratory CBR on adding cement and brick ash using laboratory soaking  CBR.  The  method  used  in  this  study  used  an experimental procedure where the testing process was carried out CBR test modeling of the soaking laboratory by soaking for three days  of  curing  by  combining  cement  and  brick  ash  with  a planning  percentage  of  0%,  5%,  10%,  15%,  and  20%  with  an increase in  laboratory  CBR  values  expressed  in  (%). The  results of the study obtained a soil moisture content value of 7.14%, soil specific gravity GS 2.63, and gradation of soil grains passed filter no.200  79.8%  so  that  clayey  silt  soil  was  included  in  the  soil classification  according  to  AASTHO  A-7-5,  the  results  of laboratory CBR values without the addition of brick ash and 0% cement  had  a  value  of  2.76%,  the  addition  of  5%  brick  ash  and
5% cement had a value of 12.20%, the addition of 10% brick ash and 10% cement has a value of 26.15%, the addition of 15% brick ash and 15% cement has a value of 42.71%, the addition of 20% brick  ash  and  20%  cement  has  a  value  of  71.48%  so  that  the laboratory CBR value is excellent.
Keywords: Clay, stabilization, cement, brick ash, CBR

## 1. PENDAHULUAN
Daerah Jagebob khususnya kampung agerindo Tanah pada kawasan Kampung Agerindo memiliki jenis tanah yang dikategorikan    tanah  lempung,  tanah  lempung  cenderung memiliki karakteristik pada musim penghujan tanah tersebut memiliki sifat  permeabilitas  yang rendah sehingga sehingga tanah lempung cenderung melunak dan pada kondisi  musim kemarau  atau  musim  panas  tanah  cenderung  memiliki  sifat yaitu mengeras [1].
Kampung  Agerindo  merupakan  kawasan  yang  akan dilalui oleh berbagai penduduk yang akan berpergian ke kota maupun  ke  kampung  lainnya  akses  jalan  pada  kawasan tersebut  sangatlah  bisa  dikatakan  termasuk  pada  kategori jalan  yang  tidak  layak  [2],  [3],  pemasalahan  yang  dimiliki yaitu  pada  akses  mobilisasi  kendaraan  bermotor  yang  dapat menghambat  perekonomian  [4].    pada  Kampung  Agerindo jalan  yang  memiliki  konstruksi  tanah  dasar  yang  dapat dikatakan  lunak  dan  masuk  pada  kategori  tanah  yang memiliki  gradasi  buruk  sehingga  mempengaruhi  kinerja badan  jalan  sehingga  umur  perencanaan  jalan  tergolong cepat mengalami kerusakan dari umur rencana jalan [5], [6].
Penilitian  dilakukan  dengan  menggunakan  tanah dasar  Kampung  Agerindo  yang  dilakukan  stabilisasi  tanah lempung  menggunakan  penambahan  bahan  tambah  semen dan  abu  batu  bata  merah  sebagai  agregat  pengikat  untuk memperbaiki  kualitas  tanah  dasar  pada  Kampung  Agerindo sebelum dilakukan pembangunan badan jalan sehingga umur perencanaan  jalan  lebih  lama,  memiliki  perkuatan  dalam infrastruktur  jalan  sehingga  tidak  dapat  menghambat perekonomian  dan  mobilisasi  kendaraan  bermotor  pada Kampung Agerindo [7].
Pada pengujian stabilisasi tanah lempung menggunakan  pengujian  CBR  laboraturium  dilakukan  dua pengujian  terbagi  atas  pengujian  Fisis  dan  pengujian mekanis,  pada  pengujian  fisis  terbagi  atas  pengujian  kadar air,  berat  jenis,  bobot  isi,  atterberg,  analisa  ukuran  butiran,
dan pemadatan standar npada pengujian fisis bertujian untuk mengetahui  karakteristik  tanah  sehingga  tanah  tergolong pada  klasifikasi  tanah  menurut  AASTHO  [8],  [9]. Selanjutnya pengujian mekanis pengujian mekanis bertujuan untuk  mencari  perkuatan  tanah  dengan  mengunakan pengujian  CBR  laboraturium  rendaman  dengan  meninjau pengujian  pengembangan  ( swelling )  dengan  presentasi penambahan semen dan abu batu bata.
Variabel  penilitian  ini  menambahkan  abu  batu  bata sebagai  bahan  pengikat  pada  pengujian  CBR  laboraturium dengan  presentase  perencanaan  0%,  5%,  10%,  15%,  dan 20%  memiliki  kelebihan  yaitu  pada  penambahan  abu  batu bata  sebagai  bahan  tambah  untuk  menstabilisasi  tanah lempung  yang  dapat  dikatakan  banyak  penlitian  stabilisasi menggunakan  bahan  kimiawi  dalam  proses  stabilisasi  tanah lempung,  abu batu bata merupakan hasil dari penghancuran batu  bata  yang  awalnya  batu  bata  juga  merupakan  tanah yang kemudian di bentuk dan dibakar.
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mendapatkan  berapa besar  nilai  CBR  rendaman  pada  tanah  melalui  presentase perencanaan  yaitu  0%,  5%,  10%,  15%,  dan  20%  dengan penambahan  semen  dan  abu  batu  bata  sehingga  stabilisasi tanah dasar pada kawasan kampung   Agerindo  apakah pada pengujian stabilisasi tanah lempung layak pada penambahan bahan  tambah  semen  dan  abu  batu  bata  sebagai  bahan pengikat atau penstabilisasi tanah dasar ( subgrade ).

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Sampel tanah
Penelitian ini dilakukan metode yang digunakan yaitu metode ekperimental Sampel tanah yang digunakan di ambil pada  daerah  Jagebob  Kampung  Agerindo  kabupaten merauke  pada  koordinat  8 o 12ʹ26ʺ,140 o 45ʹ31ʺ  dengan kedalaman  galaian  1  meter,  dan  abu  batu  bata  yang digunakan  di  beli  pada  daerah  Wasur  kabupaten  Merauke. Penelitian  dilakukan  pada  Laboraturium  Teknik  Sipil Universitas Musamus Merauke.

## Gambar 1. Lokasi Kampung Agerindo
2.2. Sifat fisis tanah
Sifat fisis tanah digunakan untuk mengetahui karakter tanah yang digunakan dengan pengujian sebagai berikut:
a. Kadar Air
Presentase  volume  air  dalam  butir  tanah berbanding volume kering.
w = 𝑤 𝑤 𝑤 𝑠 𝑥 100 (1)
Dimana:
w = Kadar air.
w w = Berat air (gr). w s = Berat Butiran Padat (gr) [10].
b. Bobot isi
Proporsi jarak bobot tanah keseluruhan dengan berat isi tanah keseluruan yang kemudian diperlihatkan dalam gr/ cm 3 .
γ s = 𝑤 𝑣 (2)
Dimana: γ s = Berat Volume basah (gr/cm 3 ).
w = Berat tanah termasuk air dan udara (gr).
v = Volume tanah (gr) [11].
c. Berat jenis tanah
Perbandingan bobot butiran tanah bobot isi air atau volume air pada suhu.
G s = 𝛾 𝑠 𝛾 𝑤 (3)
Dimana:
Gs = Berat Jenis. γ s = Berat volume butir padat. γ w = Bobot Volume Air [12].
d. Atterberg limits Atterberg  ditemukan  oleh    Albert  Atterberg seseorang  ahli  kimiawan  asal  swedia  yang kemudian  teorinya  di  perbaharui  oleh  Arthur Cassagrande, limit ini perhitungan dari tanah butir halus. Kemudian atterberg limit terbagi atas liquid limit  (batas cair tanah), plastis limit  (batas plastis tanah), shrinkage limit (batas susut tanah).
IP = LL – PL (4) Dimana: IP = Indeks plastisitas. LL = Liquid Limit. PL = Plastis Limit [13],[14].
e. Analisa saringan
Sifat  jenis  tanah  bergantung  pada  ukuran  butir  , sehingga  pada  pengujian  deperlukan  analisa saringan  sehingga  pendeskripsian  tanah  dapat diketahui dari pembagian besar butiran tanah [15].
f. Analisa hidrometer
Pengujian  ini  adalah  cara  menghitung  distribusi ukuran butiran-butiran tanah berdasarkan sedimentasi  tanah  dalam  air  dan  melewati saringan no.200 dengan 0,001 mm [16].
g. Kepadatan tanah
Kepadatan tanah adalah perbaikan tanah dengan pemadatan sehingga memperbaiki sifat-sifat mekanis tanah. Berat satuan kering sebagai berikut:
γ dry = 𝛾 𝑤𝑒𝑡 𝑥 100 (100+𝑤) (5)
Dimana: γ dry = Berat isi tanah kering. γ wet = Berat isi tanah basah.
w = Kadar Air (%).
Persamaan Garis zero air void sebagai berikut :
γ d = 𝐺 𝑠 𝑥 𝛾 𝑤𝑒𝑡 1+ 𝐺 𝑆 𝑥 𝛾 𝑤𝑒𝑡 (6)
Dimana: G s = Berat Jenis.
Persamaan berat isi tanah sebagai berikut:
γ = 𝐵 1 − 𝐵 2 𝑣 (7)
Dimana:
γ
= Berat isi basah (gr/cm 3 ). B 1 = Berat cetakan + kepingan alas benda uji(gr).
B 2 = Berat cetakan + Kepngan alas (gr).
v = Isi cetakan (cm 3 ).
Persamaan Berat isi kering:
γ d = (𝛾+100) (100+𝑤) (8)
Dimana:
γ d = Berat Isi kering (gr/cm 3 ).
w = Kadar Air (%).
h. Klasifikasi AASTHO
Tujuan dari klasifikasi jenis tanah guna mengidentifikasi bagaimana cara dilakukan dengan tepat untuk tanah yang akan diuji sehingga mengetahui sifat-sifat tanah, sehingga mendapatkan  data  bagaimana  tanah  pada  daerah yang  akan  di  uji.  Klasifikasi  tanah  biasanya menggukan  metode  proses  pengujian  untuk mengetahui karakter tanah.
2.3 Presentase campuran
Setelah dilakukan uji fisis dan didapatkan karakteristik  tanah  hasil  sesuai  AASTHO  dilanjutkan  pada proses  pembuatan  sampel  uji  mekanis  yang  akan  dilakukan pengujian  CBR  laboraturium  yang  ditentukan  pada  tabel  1 sebagai berikut:
Tabel 1. Variasi campuran

## b. CBR laboraturium
CBR  merupakan  perbandingan  dari  bobot penetrasi  pada  objek  standar  terhadap  kekuatan dengan  laju  penetrasi  sama  penetrasi  yang  dering digunakan yaitu (0,1 inch) 3.000 lbs dan penetrasi (0,2 inch) 4.500 lbs.
CBR = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑥 100 (9) Dimana: Beban terkoreksi  = Pembacaan dikali nilai kalibrasi (lbs) Beban standart = 0,1 inch(3.000), 0,2 inch (4.500).
b. Swelling (pengembangan)
Swelling adalah proses pengembangan pada tanah akibat  dari  pengembangan  tanah  yang  direndam dan  terkena  air  sehingga  kadar  air  pada  tanah meningkat  sehingga  perubahan  karakter  tanah. Persamaan sebagai berikut:
Δ h = ℎ 1 −ℎ 0 ℎ 0 (10)
Dimana: Δh = Pengembangan (%). h 1 = Tinggi akhir (mm). h 0 = Tinggi awal (mm) [17].
2.4 Semen
Awal  mula  ditemukannya  semen  yaitu  pada  massa kerajaan  romawi,  mesir  kun,  dan  pada  masa  yunani  yang digunakan  sebagai  pembuatan  bagunan  bersejarah  yang ditinggalkan sekarang seperti piramida dan lain-lain. Sebuah sarjana  sipil  bernama  jhon  smeaton  peradaban  ke-18  (1.700 M) menciptakan yang disebut dengan semen. Semen sebagai bahan pengikat dalam stabilisasi tanah lempung.

## 2.5 Abu batu bata
Batu bata adalah batu dapat dibuat mengunakan tanah dengan  tekstur  dapat  sesuai  dengan  kriteria  kemudian dimasukkan  dalam  cetakan  dan  kemudian  dibakar  singga mengeras  dan  menjadi  batu  yang  disebut  dengan  batu  bata merah. Abu batu bata di peroleh dengan proses pengancuran hingga disaring dan melewati saringan No.200 0,075 mm.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.2
Sifat fisis tanah Hasil uji fisis tanah didapatkan dan direkap pada tabel 2 sebagai berikut: Variasi Campuran Sampel Uji CBR 100% tanah + 0% Abu Batu Bata + 0% Semen 90% tanah + 5% Abu Batu Bata + 5% Semen
80% tanah + 10% Abu Batu Bata + 10% Semen 70% tanah + 15% Abu Batu Bata + 15% Semen 60% tanah + 20% Abu Batu Bata + 20% Semen
2 Sampel
2 Sampel 2 Sampel
2 Sampel 2 Sampel
Tabel 2. Rekapitulasi uji fisis No Model Pengujian Hasil Satuan Syarat keterangan 1 Pengujian Kadar Air 7,14 % - - 2 Pengujian Berat isi 1,78 gr/cm ³ - - 3 Pengujian Berat jenis 2,63 Gs 2,58-2,65
Lempung organik
4 Pengujian Atterberg
LL≤40 dan IP≥11 Klasifikasi tanah
AASHTO Pada kelas  A-6 Batas Cair (Liquid Limit) 39,58 % Batas Plastis (Plastic Limit) 25,00 % Indeks Plastisitas 14,58 % 5 Pengujian analisa Saringan > 35 %
Saringan No.200 Tanah
Berlempung
Kerikil
0,6 % Pasir 19,73 % Agregat Butiran Halus 79,8 % 6 Pengujian Hidrometer > 35 % Saringan No.200 Sedang-Buruk Lanau 67,29 % Lempung 12,51 % 7 Pemadatan Kadar Air Optimum Berat Volume Isi Tanah Kering 1,46 16,53 % (gr/cm³ ) - - - -
Catatan:
Menurut berat jenis yang di dapatkan dengan nilai 2,63 maka dikategorikan dalam tanah Lempung Organik.
Berdasarkan  nilai  Gradasi  Butiran  klasifikasi  menurut  AASHTO  presentase  melewati Saringan no.200 sebesar  79,8%  sehingga  tanah  tersebut  masuk  pada  klasifikasi  tanah  A-6  dengan klasifikasi tanah Lanau Berlempung.
a. Kadar air
Pengujian  kadar  air  didapatkan  nilai  pada  tabel  3 sebagai berikut:
Tabel 3. Uji kadar air Nama Rumus Sat. Sampel A B C Berat Cawan (W1) gr 9 10 9 Berat Cawan + Tanah Basah (W2) gr 60 60 60 Berat Cawan + Tanah Kering (W3) gr 51 51 51 Berat Air Ww = W2-W3 gr 9 9 9 Berat Tanah Kering Ws = W3-W1 gr 42 41 42 Kadar Air W = Ww / Ws x 100 % 21,43 21,95 21,43 Rata-Rata W % 7,14
Hasil  perhitungan  sampel  A  didapatkan  hasil 21,43%, sampel B sebesar 21,95%, dan sampel C sebesar  21,43%  dengan  nilai  rata-rata  yaitu 7,41%.
b. Bobot Isi
Pengujian  Bobot  isi  tanah  didapatkan  nilai  pada tabel  4  dengan  perhitungan  sebagai  berikut:
Tabel 4. Uji bobot isi
No Contoh Kedalaman (m) Berat Cincin (gr) Berat Tanah +
Cincin (gr) Berat Tanah (gr) Isi Cincin (cmᵌ) Berat Isi (gr/cmᵌ) Rata-rata A 1 57 173 116 66,39 1,75
1,78 B 1 57 178 121 66,39 1,82 C 1 57 174 117 66,39 1,76
Hasil  dari  perhitungan  sampel  uji  A  sebesar  1,75 gr/cm 3 ,  sampel  uji  B  sebesar  1,82  gr/cm 3 ,  dan sampel  uji  C  sebesar  1,76  gr/cm 3 ,  sehingga  di ambil rata-rata b nilai 1,78 gr/cm 3 .
c. Berat jenis
Pengujian  berat  jenis  mendapatkan  nilai  dan perhitungan pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Uji berat jenis
P e r h i t u n g a n didapatkan nilai pada picno 1 sebesar 2,63, picno 2  didapatkan  nilai  2,63  sehingga  rata-rata  nilai didapatkan sebesar 2,63 dengan klasifikasi masuk pada lempung organik dan lanau tak organik.

## d. Atterberg
Pengujian  batas  cair  tanah  dapat  dijabarkan  pada tabel.6 sebagai berikut:
Tabel 6. Atterberg
Sehingga  dari  perhitungan  didapatkan  nilai  batas cair  sebesar  39,58%,  batas  plastis  mendapatkan nilai  sebesar  25%,  dan  indeks  plastisitas mendapatkan  nilai  sebesar  14,58%  dilihat  dari klasifikasi  tanah  maka  tanah  termasuk  pada kategori A-6 yaitu tanah lanau berlempung.
e. Analisa Gradasi Butiran
Hasil pengujian gradasi butiran didapatkan hasil pada tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Analisa gradasi butiran No Ayakan Diameter Ayakan Berat Saringan Berat Sampel + Ayakan (Gr) Berat Tanah Tertahan Saringan (Gr) % Berat Tanah Tertahan Saringan (Gr) % Komulatif Tanah Tertahan % Lolos Saringan 1 2 3 4 5 6 7 8 No.4 4,75 338,3 341,3 3 0,61 0,6 99,4 No.8 2,38 334,4 370,4 36 7,27 7,9 92,1 No.10 2,0 439,9 453,9 14 2,83 10,7 89,3 No.16 1,18 297,1 313,1 16 3,23 13,9 86,1 No.30 0,6 411,9 417,9 6 1,21 15,2 84,8 No.40 0,425 332,9 340,9 8 1,62 16,8 83,2 No.50 0,3 305,8 311,8 6 1,21 18,0 82,0 No.60 0,25 325,5 326,5 1 0,20 18,2 81,8 No.80 0,18 330,2 332,2 2 0,40 18,6 81,4 No.200 0,075 316,6 324,6 8 1,62 20,2 79,8 Pan 395 79,80 100,00 0 Jumlah 495 k Dari  perhitungan  di  atas  didapatkan  nilai  yang melewati saringan No.200 atau diameter 0,075mm yaitu sebsar 79,8% sehingga dapat dikategorikan
tanah  berbulir  halus  dan  masuk  pada  kelas  A-6 karena    lebih  besar  dari  35%  standard  ketentuan AASTHO. Kedalaman 1m 1m No.Picnometer No.1 No.2 Berat Picnometer gr 78 66 Berat Picnometer + Tanah gr 128 116 Berat Tanah gr 50 50 Berat Picnometer + Air + Tanah gr 202 198 Berat Picnometer + Air gr 171 167 Berat Jenis 2,63 2,63
Rata-Rata Specific Grafity
Gs 2,63 LL PL IP 39,58%
25% 14,58%
Catatan contoh dalam keadaan - asli / kering udara - asli/ di saring
f. Pemadatan tanah
Dari  pengujian didapatkan nilai pemdatan standar yang kemudian dimasukkan pada grafik gambar 2 yaitu:

## Gambar 2. Pemadatan standar test
Berdasarkan  hasil  pengujian  di  atas  didapatkan nilai  ZAV  ( zero  air  void )  sampel  A  didapatkan nilai sebasar 1,990 gr/cm 3 , sampel B mendapatkan
nilai sebesar 1,866 gr/cm 3 , sampel C mendapatkan nilai sebesar 1,833 gr/cm 3 , sampel D mendapatkan nilai  sebesar  1,778  gr/cm 3 ,  dan  sampel  F mendaptkan nilai sebesar 1,642 gr/cm 3 , didapatkan nilai kadar air optimum sebesar 1,458 gr/cm 3 .
3.2 Sifat stabilisasi tanah lempung
a. Pengujian Swelling
Dari hasil stabilisasi dengan CBR rendaman maka didapatkan  nilai    swelling  pada  tabel  8  sebagai berikut:
Tabel 8 Swelling test
No I
II
III IV V Tanggal
Sampel I 12/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022 16/07/2022 Waktu 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 Pembacaan 0 0 0 0 0 Perubahan Hari 1 3,15 0,99 3,9 0,1 1,99 Perubahan Hari 2 8,8 0,99 3,9 0,85 1,99 Perubahan Hari 3 8,8 0,99 3,9 0,85 1,99 Pengembangan 5,33 0,60 2,36 0,52 1,21 No I II III
IV V Tanggal
Sampel II 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 Waktu 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 Pembacaan 0 0 0 0 0 Perubahan Hari 1 2,5 2,4 3,9 5,5 1,22 Perubahan Hari 2 3,65 2,12 31,8 5,5 1,22 Perubahan Hari 3 3,65 2,12 3,8 5,5 1,22 Pengembangan 2,21 1,28 2,30 3,33 0,74 Rata-rata 3,773 0,942 2,333 1,924 0,973
Didapatkan nilai rata-rata sampel I sebesar 3,77%, Sampel  II  sebesar  0,94%,  sampel  III  sebesar 2,33%,  sampel  IV  sebesar  1,92%,  dan  sampel  V sebesar  0,97  dapat  disimpulkan  bahwa  pada proses uji swelling pada stabilisasi tanah lempung mengalami pengembangan yang kecil.
b. Stabilisasi tanah lempung
Pada  proses  stabilisasi  tanah  lempung  dengan pengujian  CBR  laboraturium    dengan  proporsi campuran  sebagai  yaitu  0%,  5%,  10%,  15%,  dan 20%  yang  kemudian  dilakukan  pencampuran bahan  tambah  semen  dan  abu  batu  bata  dengan proporsi campuran pada tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Variasi campuran CBR
No Sampel Jumlah Satuan S1 Tanah Asli 100% 2 % S2 Tanah 90%,Abu batu Bata 5%,Semen 5% 2 % S3 Tanah 80%,Abu batu Bata 10%,Semen 10% 2 % S4 Tanah 70%,Abu batu Bata 15%,Semen 15% 2 % S5 Tanah 60%,Abu batu Bata 20%,Semen 20% 2 %
Didapatkan  Sampel  1  dengan  nilai  CBR  2,76%, Sampel  2  dengan  nilai  CBR  12,20%,  Sampel  3 dengan  nilai CBR 26,15%, Sampel 4 dengan nilai CBR 42,71%, sampel 5 dengan nilai CBR
71,48%.  Sehingga  nilai  yang  digunakan  dalam menentukan niali CBR digunakan 0,2 Inch karena nilai  presentase  yang  didapatkan  lebih  besar  dari nilai CBR 0,1 Inch.
Gambar 3. Grafik CBR Laboraturium
c. Pembahasan
Pada proses pengujian CBR laboraturium rendaman  didapatkan  hasil  yaitu  pada  sampel 1tanah  tanpa  penambahan  semen  dan  abu  batu bata    dengan  nilai  CBR  laboraturium  sebesar 2,76%  dapat  dikatakan  bahwa  sesuai  standar binamarga  dikatakan  tanah  dengan  nilai  CBR kurang  dari  5%  maka  dikatakan  dalam  gradasi buruk  sehingga  tanah  dilakukan  perkuatan stabilisasi  dengan  penambahan  bahan  tambah sebagai berikut:
• 5% semen dan 5% abu batu bata mendapatkan nilai CBR sebesar 12,20%.
• 10%  semen  dan  10%  abu  batu  bata mendapatkan hasil Nilai CBR sebesar 26,15%.
• 15%  semen  dan  15%  abu  batu  bata mendapatkan nilai CBR sebesar 42,71%.
• 20%  semen  dan  20%  abu  batu  bata mendapatkan nilai sebesar 71,48 %.
Dari  hasil  pengujian  stabilisasi  tanah  lempung dengan  metode  CBR  laboraturium  rendaman dapat dilihat pada gambar 3 bahwa meningkatnya peambahan  semen  dan  abu  batu  bata  dapat meningkatkan perkuatan tanah sesuai dengan hasil yang didapatkan maka tanah pada daerah Jagebob kampung  Agerindo  mengalami  peningkatan  yang baik  dengan  penambahan  presentase  campuran semen  dan  abu  batu  bata  sesuai  dengan  standar bina marga.
Pada pengujian pengembangan ( Swelling ) laboraturium  mendapatkan  hasil  yaitu  sebesar sampel I 3,77%, sampel II sebesar 0,94%, sampel II  sebesar  2,33%,  sampel  IV  sebesar  1,92%, sampel V sebsar 0,97% dapat disimpulkan bahwa pada  proses  swelling  dengan  perendaman  selama 3 hari sampai mencapai tidak terjdinya pengembangan  maka  swelling  dengan  metode CBR  laboraturium  rendaman  dapat  dikatakan mengalami  perubahan  atau  pengembangan  yang semakin  mengecil  dengan  semakin  bertambahnya presentase  penambahan  semen  dan  abu  batu  bata dengan  melihat  sampel  I  dengan  tanah  asli sebelum  penambahan  Semen  dan  abu  batu  bata memperoleh nilai paling besar yaitu 3,77%.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Stabilisasi  tanah  lempung  dengan metode CBR laboraturium di peroleh nilai yang didapat dari setiap presentase perbandingan yang digunakan yaitu sampel 1  memiliki  nilai  2,76%,  sampel  2  memiliki  nilai  12,20%, sampel  3  memiliki  nilai  26,15%,  sampel  4  memiliki  nilai 42,71%,  dan  sampel  5  memiliki  nilai  71,48%  dengan pengembangan  tanah  (Sweeling)  dengan  nilai  sampel  I 3,77%,  sampel  II  0,94%,  sampel  III  2,33%,  sampel  IV 1,92%,  sampel  V  0,97%  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah kawasan  jagebob  kampung  Agerindo  yang  di  stabilisasi menggunakan penambahan abu batu bata dan semen dengan presentase campuran 0%,5%,10%,15%, dan 20%
mengalami peningkatan perkuatan yang sangat baik.

## REFERENSI
[1] H.  Hairulla,  D.  S.  Nababan,  and  T.  I.  Timaubas, “Experimental  Daya  Dukung  Tanah  Lempung Dengan variasi Butiran Kasar Terhadap Nilai CBR,”
Musamus  J.  Civ.  Eng. ,  vol.  2,  no.  02,  pp.  61–66, 2020.
[2] D.  S.  Nababan,  C.  Utary,  and  Z.  D.  M.  Murdin, “Analisis  Perencanaan  Ulang  Perkerasan  Kaku Dengan  Metode  Manual  Desain  Perkerasan  (MDP 2017),” Musamus J. Civ. Eng. , vol. l, no. Mdp 2017, 2021.
[3] M.  Akbar,  H.  Betaubun,  C.  Utary,  D.  L.  Pamuttu, and  D.  A.  Pasalli,  “Identifikasi  Jenis  dan  Tingkat Kerusakan  Jalan  pada  Sistem  Jaringan  Jalan Perkotaan,” J. Res. Inov. Civ. Eng. as Appl. Sci. , vol. 2, no. 1, pp. 7–13, 2023.
[4] P.  Paisal,  A.  Matarru,  E.  R.  Primawati,  Y.  Yulianti, and  M.  Akbar,  “Dampak  On-Street  Parking Terhadap Kinerja Jalan,” J. Tek. Sipil Ranc. Bangun , vol. 8, no. 2, pp. 144–149, 2022.
[5] S.  Muslimah,  D.  S.  Nababan,  and  S.  Suyadi, “Perencanaan  Perkerasan  Kaku  (Rigid  Pavement) Dengan  Metode  Analisa  Komponen,” Musamus  J. Civ. Eng. , vol. 2, no. 01, pp. 7–16, 2019.
[6] H.  Hairulla,  D.  L.  Pamuttu,  and  W.  Okaibob, “Pengaruh Penggunaan Novocrete Terhadap
Stabilisasi  Soil  Cement  Ditinjau  Dari  Nilai  CBR,”
Musamus J. Civ. Eng. , vol. 3, no. 01, pp. 1–5, 2020.
[7] M. Irsyam and S. Krisnanto, “Pengujian Skala Penuh Dan  Analisis  Perkuatan  Cerucuk  Matras  Bambu Untuk Timbunan Badan Jalan Di Atas Tanah Lunak Di  Lokasi  Tambak  Oso,  Surabaya,”  in Civil Engineering  Forum  Teknik  Sipil ,  2008,  vol.  18,  no. 1, pp. 682–692.
[8] T. Officials, AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, 1993 , vol. 1. Aashto, 1993.
[9] N.  Kholis,  A.  S.  S.  Gunarti,  and  R.  Sylviana, “Stabilisasi tanah lempung menggunakan semen dan renolith,” BENTANG  J.  Teor.  dan  Terap.  Bid.
Rekayasa Sipil , vol. 6, no. 1, pp. 62–77, 2018.
[10] SNI  03-1971-1990,  “Metode  Pengujian  Kadar  Air Agregat,” Badan Standarisasi Nas. Indones. , vol. 27, no. 5, p. 6889, 1990.
[11] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1973-2008 Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar,” Badan Standar Nas. Indones. , no. 1, p. 6684, 2008.
[12] SNI 1964:2008, “Cara uji berat jenis tanah,” Badan Stand. Nas. , p. 14, 2008.
[13] Badan  Standardisasi  Nasional,  “Cara  uji  penentuan batas cair tanah,” Sni 19672008 , p. 25, 2008.
[14] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1966:2008 Cara uji  penentuan  batas  plastis  dan  indeks  plastisitas tanah,” p. 15, 2008.
[15] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  03-1968-1990
Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan Agregat  Halus  dan  Kasar,” Badan  Standar  Nas.
Indones. , pp. 1–5, 1990.
[16] Badan  Standardisasi  Nasional,  “Cara  uji  analisis ukuran  butir  tanah  SNI  3423:2008,” Sni ,  pp.  1–27,
2008.
[17] SNI1742,  “Cara  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah,” Standar Nas. Indones. Badan Standarisasi  Nas. , pp. 1–20, 2008.